(*) Corresponding author Telp : E-mail  : fahrizalzulkarnain@umsu.ac.id http://doi.org/10.33506/rb.v10i1.2797 Received 09 September 2023; Accepted 06 Maret 2024; Available online 30 April 2024 E-ISSN: 2614-4344 P-ISSN: 2476-8928
Vol. 10 No. 01 April (2024) Halaman Artikel (034-039)

## JURNAL TEKNIK SIPIL : RANCANG BANGUN
Website: https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/rancangbangun

## UJI KUAT GESER BETON DENGAN MENGGUNAKAN PASIR PANTAI SEBAGAI AGREGAT HALUS DAN SIKACIM CONCRETE ADDITIVE

## SEBAGAI BAHAN TAMBAH

## CONCRETE SHEAR STRENGTH TEST USING BEACH SAND AS FNE AGGREGATE AND SIKACIM CONCRETE ADDITIVE AS ADDED MATERIAL
Fahrizal Zulkarnain 1 , Putri Aulia 2 , Sri Frapanti 3
(1,2) Faculty of Engineering, Muhammadiyah University of North Sumatera, Medan
Abstrak
Beton  telah  menjadi  salah  satu  bahan bangunan  terpenting  dalam  industri real  estate dan  konstruksi  sipil.  Penelitian  ini bertujuan untuk menciptakan inovasi baru di bidang konstruksi dengan menggunakan material yang tersedia di alam yaitu pasir pantai sebagai agregat halus dengan penambahan Sikacim Concrete Additive pada campuran beton.  Tidak hanya  itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana jika pasir pantai dijadikan sebagai agregat halus dan Sikacim Concrete Additive sebagai bahan tambah terhadap  nilai  kuat geser beton.  Dengan  variasi  BTN,  BTPP  (30%,  50%,  70%),  dan  BTPP  (30%,  50%,  70%)  + Sikacim  Concrete Additive (0,8%)  dari  berat  semen.  Cetakannya  berupa  balok  dengan  panjang  60  cm,  lebar  15  cm,  dan  tinggi  15  cm  sebanyak  21 cetakan. Pengujian kuat geser bisa dilakukan jika beton sudah berumur 28 hari. Nilai kuat geser yang diperoleh yaitu BTN sebesar 1,08  MPa,  BTPP 30%  sebesar  0,91  MPa,  BTPP  50% sebesar 0,78  MPa,  BTPP 70% sebesar  0,73  MPa,  BTPPS  30%  sebesar  1,21 MPa, BTPPS 50% sebesar 1,04 MPa, dan BTPPS 70% sebesar 0,96 MPa. Nilai kuat geser optimum diperoleh pada variasi BTPPS 30%.
Kata Kunci: Beton, Pasir Pantai, Sikacim Concrete Additive, Kuat Geser Beton

## Abstract
Concrete has become one of the most important building materials for the real estate and civil construction industry. This study aims to create new innovations in the world of constructions namely by utilizing materials available in nature namely beach sand as fine aggregate with the addition of Sikacim Concrete Additive to concrete mix. As additional, this study is intended to determine what if beach sand is used as fine aggregate and Sikacim Concrete Additive is used to increase the shear strength of concrete. The variants used are as follows BTN, BTPP (30%, 50%, 70%), and BTPP (30%, 50%, 70%) + Sikacim Concrete Additive (0,8%) by weight of cement. The samples used were beams 60 cm length, 15 cm width, and 15 cm height with a total of 21 specimens. Shear strength testing can be done if the concrete is 28 days old. The shear strength value obtained of BTN is 1,08 MPa, BTPP 30% is 0,91 MPa, BTPP 50% is 0,78 MPa, BTPP 70% is 0,73 MPa, BTPPS 30% is 1,21 MPa, BTPPS 50% is 1,04 MPa, dan BTPPS 70% is 0,96 MPa. The optimum shear strength value was obtained at the BTPPS 30%.
Keywords: Concrete, Beach Sand, Sikacim Concrete Additive, Concrete Shear Strength

## PENDAHULUAN
Beton  merupakan  bahan  bangunan  yang  paling penting untuk industry teknik sipil. Bahan bangunan ini  termasuk  yang  paling  diminati  karena  beberapa keunggulannya,  salah  satunya  adalah  kemudahan dalam  penggunaannya  (Malino  et  al.,  2019).  Beton merupakan  bahan  bangunan  yang  terbuat  dari  air, semen, dan agregat (Widodo & Basith, 2017).
Kuat  geser  beton  berfungsi  untuk  meningkatkan kekakuan  struktur  dan  untuk  mengetahui  seberapa tahan  beton  tersebut  menahan  gaya  lateral.  Kuat geser  beton  ini  menjadi  perhatian  penting  karena
kuat  geser  beton  haruslah  rendah  jika  dibandingkan dengan  kemampuannya  dalam  menahan  kuat  tekan, dimana  kuat  geser  beton  hanya  berkisar  antara  10- 14% dari kuat tekan beton (Azmi et al., 2019).
Pasir  pantai  merupakan  agregat  halus  yang memiliki  ketersediaan  yang  banyak.  Pasir  pantai berbutir  halus  dan  bulat.  Pasir  pantai  tidak dianjurkan  untuk  pembuatan  beton  karena  terdapat kandungan  garam.  Garam  ini  sifatnya  dapat menyerap  air  oleh  karena  itu  pasir  pantai  selalu dalam  keadaan  yang  agak  basah  dan  ketka  menjadi bangunan  dapat  menyebabkan  pengembangan. Namun  dikarenakan  pasir  pantai  ini  ekonomis  dan
mudah  didapat,  maka  perlu  diadakannya  penelitian lebih  lanjut  bagaimana  jika  pasir  pantai  digunakan sebagai  agregat  halus  dalam  campuran  beton terhadap  kualitas  beton  yang  dihasilkan  (Tata, 2019).
Dalam  pembuatan  beton,  bahan  tambah  kimia merupakan  hal  yang  penting.  Manfaat  bahan  kimia aditif  ini  dapat  memperbaiki  atau  meningkatkan kualitas  beton.  Bahan  tambahan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah sikacim  concrete additive.  Sikacim  concrete  additive merupakan superplasticizer jenis  cair  yang  dapat  mempercepat pengerasan beton (Yanti, 2021).
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan di  atas  tadi,  maka  perlu  diadakan  penelitian bagaimana  jika  pasir  pantai  digunakan  sebagai agregat halus dan penambahan bahan kimia sikacim concrete additive pada campuran beton.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Dasar Teori
Geser dalam beton selalu diikuti oleh gaya desak dan  lentur.  Kuat  geser  beton  ini  berfungsi  untuk mengetahui  kemampuan  beton  dalam  menahan gaya-gaya  lateral.  Geser  dalam  beton  harus  lebih rendah  bila  dibandingkan  dengan  kemampuannya menahan  kuat  tekan.  Kuat  geser  beton  hanya berkisar antara 10-14% dari kuat tekan beton  (Azmi et al., 2019).
Kekuatan geser sulit ditentukan secara eksperimental dibandingkan dengan kekuatan mekanis  lainnya  karena  sulitnya  mengisolasi  geser dari  kekuatan  tekan  lainnya.  Kekuatan  geser  dalam berbagai  studi  eksperimental  menunjukkan  variasi 20%  hingga  85%  dibandingkan  dengan  kekuatan tekan (Haq & Andayani, 2017).
Balok  yang  digunakan  sebagai  spesimen  untuk pengujian ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Benda uji balok
Percobaan  tegangan  geser  dapat  menggunakan sistem third point loading dimana dari percobaan ini didapatkan  nilai  beban  yang  digunakan  untuk mendapatkan  nilai  kuat  geser  beton  dengan persamaan sebagai berikut.
𝑣 = 𝑉 𝑏 .  𝑑 (1)
With: 𝑣 = Kuat geser beton (MPa) 𝑉 = Beban (N) 𝑏 = Lebar balok (mm) 𝑑 = Tinggi bidang geser (mm)

## METODE
Penelitian ini
menggunakan metode eksperimental. Pengujian dilakukan di Laboratorium Teknik  Sipil  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara.

## Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan  laboratorium  yang  disertakan  dalam proses  pengujian  bahan  yang  akan  digunakan  untuk pembuatan benda uji. Data yang diperoleh dari hasil perhitungan laboratorium seperti:
1. Analisa saringan (SNI ASTM C136:2012)
2. Berat  jenis  dan  penyerapan  agregat  kasar  (SNI 1969:2016)
3. Berat  jenis  dan  penyerapan  agregat  halus  (SNI 1970:2016)
4. Kadar air agregat (SNI 19721:2011)
5. Kadar lumpur agregat (SNI 03-4141, 1996)
6. Pemeriksaan berat isi agregat (SNI 1973:2008) 7. Mix design (SNI 7656:2012)
8. Uji slump (SNI 1972:2008)
9. Perawatan benda uji beton (SNI 2493:2011)
10. Spesifikasi bahan tambah (SNI 03-2495, 1991)
11. Uji kuat geser beton

## Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari berbagai  buku  yang  berhubungan  dengan  teknik beton  (literatur),  konsultasi  langsung  dengan  dosen pembimbing,  dan  informasi  teknis  SNI  7656:2012 serta  buku-buku  SNI  lainnya  yang  berhubungan dengan beton.

## Rancangan Penelitian
Desain  penelitian  ini  menggunakan  campuran pasir  pantai  dengan  persentase  yang  digunakan adalah  30%,  50%,  dan  70%  serta  bahan  tambah kimia sikacim  concrete  additive dengan  persentase 0,8%.  Benda  uji  yang  akan  dibuat  berupa  balok untuk  menguji  kuat  geser  beton.  Jumlah  sampel penelitian  sebanyak  21  buah  dengan  umur  28  hari. Untuk  lebih  jelasnya  persentase  pasir  pantai  dan sikacim  concrete  additive dalam  pembuatan  benda uji  kuat  geser  beton  akan  disajikan  pada  Tabel    1.

## Tabel 1. Variasi campuran beton
No. Kode Agregat Kasar Agregat Halus Pasir Pantai Sikacim Concrete Additive Jumlah Benda Uji 1 BTN 100% 0% 0% 0% 3 2 BTPP 30% 100% 70% 30% 0% 3 3 BTPP 50% 100% 50% 50% 0% 3 No. Kode Agregat Kasar Agregat Halus Pasir Pantai Sikacim Concrete Additive Jumlah Benda Uji 4 BTPP 70% 100% 30% 70% 0% 3 5 BTPPS 30% 100% 70% 30% 0,8% 3 6 BTPPS 50% 100% 50% 50% 0,8% 3 7 BTPPS 70% 100% 30% 70% 0,8% 3 Total 21 Keterangan: BTN = Beton normal BTPP  = Beton pasir pantai
BTPPS = Beton pasir pantai + sikacim concrete additive

## Pengujian Kuat Geser
Pengujian  kuat  geser  beton  dilakukan  setelah beton direndam selama 28 hari. Pengujian kuat geser beton menggunakan mesin loading frame . Pengujian dilakukan  dengan  metode third  point  loading .  Kuat geser beton dapat dihitung dengan persamaan (1).
Gambar 2. Loading frame

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jika  dilihat  dari  hasil  perencanaan  campuran beton,  maka  estimasi  1  m 3 beton  adalah  sebagai berikut:
• Semen = 336,07 kg/m 3 • Agregat halus = 1048,53 kg/m 3 • Agregat kasar = 816,18 kg/m 3 • Air = 167,56 kg/m 3
Berdasarkan  hasil  perencanaan  campuran  beton, kebutuhan  volume  satu  benda  uji  dengan  cetakan balok adalah sebagai berikut:
• Panjang balok = 60 cm = 0,6 m • Lebar balok = 15 cm = 0,15 m • Tinggi balok = 15 cm = 0,15 m Volume balok = 𝑝 𝑥 𝑙 𝑥 𝑡
= 0,6 x 0,15 x 0,15
= 0,0135 m 3
Kebutuhan  material  untuk  setiap  variasi  dapat dilihat  pada  tabel  2  di  bawah  ini  untuk 3  benda  uji.
Tabel 2. Kebuthan material untuk setiap variasi campuran
No. Kode Benda Uji Semen + Sikacim Concrete Additive Agregat Halus Agregat Kasar (kg) Air (kg) Semen (kg) Sikacim Concrete Additive Pasir Binjai (kg) Pasir Pantai (kg) 1 BTN 13,61 - 42,47 - 33,06 6,79 2 BTPP 30% 13,61 - 29,73 12,74 33,06 6,79 3 BTPP 50% 13,61 - 21,23 21,23 33,06 6,79 4 BTPP 70% 13,61 - 12,74 29,73 33,06 6,79 5 BTPPS 30% 13,61 0,11 29,73 12,74 33,06 6,79 6 BTPPS 50% 13,61 0,11 21,23 21,23 33,06 6,79 7 BTPPS 70% 13,61 0,11 12,74 29,73 33,06 6,79 Total 95,27 0,33 169,87 127,40 231,42 47,53

## Uji Slump
Tujuan  dari  uji slump adalah  untuk  mengetahui kemudahan atau kurangnya kemampuan kerja beton yang  dinyatakan  dalam  bentuk  nilai  tertentu. Slump
juga  didefinisikan  sebagai  pengurangan  ketinggian pusat permukaan beton, diukur segera setelah bentuk kerucut Abrams dinaikkan (Ubaidi & Pratiwi, 2020). Hasil  uji  slump  ditunjukkan  pada  Tabel  3  di  bawah ini.
Tabel 3. Uji slump Kode Slump (mm) BTN 88 BTPP 30% 75 BTPP 50% 69 BTPP 70% 60 BTPPS 30% 97 BTPPS 50% 84 BTPPS 70% 77
Gambar 3. Diagram batang uji slump
Dapat  dilihat  pada  Gambar  3  bahwa  nilai  slump terendah  dimiliki  oleh  variasi  BTPP  70%.  Hal  ini disebabkan  oleh  besarnya  persentase  pasir  pantai yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin  besar  persentase  pasir  pantai  yang digunakan  sebagai  agregat  halus  pada  campuran beton  akan  menghasilkan  nilai  slump  yang  rendah. Hal  ini  disebabkan  karena  pasir  pantai  mengandung garam  dan  garam  ini  memiliki  daya  serap  air  yang menyebabkan pasir pantai selalu dalam kondisi agak basah  dan  mengakibatkan  pengembangan  bangunan (Tata, 2019).
Variasi  dengan  nilai  slump  tertinggi  adalah BTPPS  30%.  Hal  ini  disebabkan  karena  variasi  ini
memiliki  persentase  kadar  pasir  pantai  yang  paling rendah  dan  juga  karena  adanya  penambahan admixture  berupa sikacim  concrete  additive (0,8%). Jika  penggunaan  admixture  lebih  dari  1%  akan mengakibatkan  penurunan  kualitas  beton.  Oleh karena  itu,  kadar  penggunaan sikacim  concrete additive yang  disarankan  adalah  di  atas  (0,5%)  dan di bawah (1%) dari berat semen (Mulyati & Adman, 2019).

## Kuat Geser Beton
Setelah beton direndam selama 28 hari, dilakukan pengujian  kuat  geser  beton.  Pengujian  kuat  geser beton ini menggunakan mesin loading frame dengan metode third  point  loading. Metode third  point loading dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.
Gambar 4. Metode third point loading
Setelah dilakukannya pengujian kuat geser beton maka  didapat  hasil  kuat  geser  beton  seperti  pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Hasil pengujian kuat geser beton
No. Code Concrete Age Test Piece Size (mm) Height of Shear Plane (d) (mm) Load (N) Shear Strength (MPa) Average Shear Strength (MPa) l b h 1 BTN 1 28 600 150 150 150 24100 1,07 1,08 2 BTN 2 28 600 150 150 150 24500 1,08 3 BTN 3 28 600 150 150 150 24300 1,08 4 BTPP 30% 28 600 150 150 150 20800 0,92 0,91 5 BTPP 30% 28 600 150 150 150 20700 0,92 6 BTPP 30% 28 600 150 150 150 20200 0,90 7 BTPP 50% 28 600 150 150 150 17700 0,79 0,78 8 BTPP 50% 28 600 150 150 150 17200 0,76 9 BTPP 50% 28 600 150 150 150 17900 0,80 10 BTPP 70% 28 600 150 150 150 16900 0,75 0,73 11 BTPP 70% 28 600 150 150 150 16400 0,73 12 BTPP 70% 28 600 150 150 150 16300 0,72 13 BTPPS 30% 28 600 150 150 150 27100 1,20 1,21 14 BTPPS 30% 28 600 150 150 150 27000 1,20 15 BTPPS 30% 28 600 150 150 150 27500 1,22 16 BTPPS 50% 28 600 150 150 150 23700 1,05 1,04 17 BTPPS 50% 28 600 150 150 150 23300 1,04 18 BTPPS 50% 28 600 150 150 150 23100 1,03 19 BTPPS 70% 28 600 150 150 150 21700 0,96 0,96 20 BTPPS 70% 28 600 150 150 150 21800 0,97 21 BTPPS 70% 28 600 150 150 150 21500 0,96
Gambar 5. Diagram batang kuat geser beton
Gambar 6. Diagram batang rata-rata kuat geser beton
Berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan,  dapat diketahui  bahwa  beton  variasi  BTN  memiliki  nilai kuat  geser  rata-rata  sebesar  1,08  MPa,  BTPP  30% sebesar  0,91  MPa,  BTPP  50%  sebesar  0,78  MPa, BTPP  70%  sebesar  0,73  MPa,  BTPPS  30%  sebesar 1,21  MPa,  BTPPS  50%  sebesar  1,04  MPa,  dan BTPPS 70% sebesar 0,96 MPa.
Beton  variasi  BTPPS  30%  merupakan  variasi beton yang memiliki nilai kuat geser rata-rata paling tinggi  diantara  variasi  lainnya.  Hal  ini  disebabkan karena  penggunaan  bahan  tambah  yaitu  Sikacim Concrete Additive yang dapat meningkatkan kualitas beton.

## KESIMPULAN
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  pengaruh pasir pantai terhadap kuat geser beton pada benda uji balok  memiliki  nilai  yang  rendah.  Hal  ini disebabkan  karena  pasir  pantai  mengandung  garam yang  tidak  baik  untuk  beton.  Namun,  pada  variasi beton pasir  pantai  + sikacim  concrete  additive ,  nilai kuat  geser  mengalami  peningkatan.  Hal  ini disebabkan karena sikacim concrete additive mampu meningkatkan sifat-sifat beton.
Nilai  kuat  geser  pada  variasi  BTPPS  30% memiliki  nilai  kuat  geser  yang  tinggi  dibandingkan dengan beton normal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sumatera  Utara  yang  telah  mendukung  pelaksanaan penelitian  ini.  Terima  kasih  juga  kami  ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Azmi,  N.,  Aulia,  T.  B.,  &  Hasan,  M.  (2019).  Studi Kuat  Geser  Beton  Mutu  Tinggi  dengan Variasi  Jenis  Superplasticizer  Menggunakan Bahan Tambah Abu Cangkang Sawit. Journal of The Civil Engineering Student , 1 (2), 71–77.
Badan  Standarisasi  Nasional.  1996.  SNI  03-4141-
1996. Kadar Lumpur Agregat. Badan Standarisasi Nasional : Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2008). Cara  Uji Slump Beton . SNI 1972:2008. Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2008.  SNI  1973:2008. Berat Isi Agregat. Badan Standarisasi Nasional : Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2011). Cara  Uji Kadar Air Total Agregat Dengan Pengeringan . SNI 1971:2011. Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2011). Tata  Cara Pembuatan  Dan  Perawatan  Benda  Uji  Beton Di Laboratorium . SNI 2493:2011. Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2012.  SNI  ASTM C136:2012.  Metode  Uji  Untuk  Analisis Saringan  Agregat  Halus  Dan  Agregat  Kasar. Badan Standarisasi Nasional : Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  2012.  SNI  7656:2012.
Tata  Cara  Pemilihan  Campuran  Untuk  Beton Normal, Beton Berat, dan Beton Massa. Badan Standarisasi Nasional : Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2016). Metode  Uji Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Agregat  Kasar. SNI 1969:2016. Jakarta.
Badan  Standarisasi  Nasional.  (2016). Metode  Uji Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Agregat  Halus. SNI 1970:2016. Jakarta.
Departemen  Pekerjaan  Umum.  (1991). Spesifikasi Bahan  Tambah  Untuk  Beton. SNI  03-2459-
1991. Bandung
Haq,  H.  A.,  &  Andayani,  R.  (2017).  Pengaruh Penambahan  Serat  Kawat  Bendrat  Dan  Serat Ijuk  Pada  Beton  K-225  Terhadap  Kuat  Geser the  Effect  of  Bendrat  Fiber  and  Palm  Fiber Increment  on  K-255  Concrete  Toward  Shear Streght. Jurnal  Desain  Konstruksi , 16 (1),  76–
82.
Malino, L., Wallah, S. E., & Handono, D. B. (2019). Pemeriksaan  Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Tarik Lentur  Beton  Serat  Kawat  Bendrat  Yang Ditekuk Dengan Variasi Sudut Berbeda. Jurnal Sipil Statik , 7 (Juni), 711–722.
Mulyati  M.,  &  Adman  A.  (2019).  Pengaruh Penambahan  Cangkang  Kemiri  dan Sikacim Concrete  Additive terhadap  Kuat  Tekan  Beton Normal. Jurnal  Teknik  Sipil  ITP , 6 (2),  38–45.
https://doi.org/10.21063/jts.2019.v602.01
Tata,  A.  (2019).  Sifat  Mekanis  Beton  dengan Campuran  Pasir  Pantai  dan  Air  Laut. Jurnal Teknologi Sipil , 3 (1), 65–71.
Widodo, A.,  &  Basith,  M.  A.  (2017).  Analisis  Kuat Tekan  Beton  Dengan  Penambahan  Serat Rooving  Pada  Beton  Non Pasir. Jurnal  Teknik
Sipil  dan  Perencanaan , 19 (2),  115–120. https://doi.org/10.15294/jtsp.v19i2.12138
Yanti, G. (2021). Variasi penambahan sikacim pada beton porous . 10 ,
112–123. https://doi.org/10.22225/pd.10.1.2617.112-123